( 648 ) 



» Les centres n°' 2, 4 et 6 ont été prélevés sur le même plan horizontal 

 qiieles bords : ils proviennent par conséquent du milieu de la plaque pri- 

 mitive avant qu'elle eût été coupée et qu'une des parties eût été laminée. 

 Comme dans les alliages d'argent les parties symétriques présentent le même 

 titre, il était superflu de déterminer la composition de la partie restante. 



» Les essais ont été faits par le procédé de la voie humide dont l'emploi 

 n'offre pour ces alliages aucune difficulté. 



» Le tableau qui suit fait connaître la composition de ces alliages : 



ALLIAGES D'ARGENT ET DE ZINC 

 correspondant 



au l*^' titre : 



orfèvrerie, 

 médailles, etc. 



Argent. . gSo 

 Zinc. ... 5o 



à l'alliage 

 monétaire. 



Argent. . 900 

 Zinc. ... 100 



au 2^ titre : 

 bijoux, etc. 



Argent. 

 Zinc. . . 



N» ; 



IITRES TROUTÉS ES MILLIEMES. 



N 



95" )4 



932,4 



952,0 



951,8 



95', 7 

 93', 9 



■ 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6 



904,9 

 903,6 



904,7 

 904,7 

 9o3,8 

 905,0 



N» 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 



800 

 200 



800,8 

 800,8 

 800,3 

 801,6 

 801 ,0 

 800,8 



ALLIAGES TERNAIRES 

 correspondant 



au titre 

 monétaire. 



Argent. 

 Cuivre. 

 Zinc. . . 



N» 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 



900 

 5o 

 5o 



au 2' titre. 



Argent.. 800 

 Cuivre. . 100 

 Zinc. ,. . 100 



1000 



avec l'alliage 

 à 900". 



Argent. . 835 

 Cuivre . . 93 

 Zinc... •52 



TITRES TROl'VÉS EN MILLIËMES. 



N» 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 



8o5,8 

 80/1,8 

 8o5,8 

 804,8 

 804,8 

 802,3 



NO 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 



837,7 

 837,2 

 837,2 

 837,7 



837,5 

 83-,- 



» On voit par l'inspection de ce tableau, dans lequel les numéros d'ordre 

 indiquent les titres des parties de chaque lame spécifiées ci-dessus, que ces 

 alliages présentent une homogénéité remarquable qui permettrait de les 

 utiHser dans les mêmes conditions que les alliages de cuivre et d'argent. 

 Les écarts de titres pour les différentes parties de la même lame sont insi- 

 gnifiants; ils dépassent rarement i millième. 



» Les titres pris dans leur ensemble sont généralement un peu plus éle- 

 vés que ceux que je cherchais à produire. C'est la conséquence du manque 

 d'habitude pour doser avec exactitude l'excès de zinc qu'il convient d'ajou- 

 ter en raison delà perte due h la volatilité de ce métal. Cet écart vient aussi 

 de ce que plusieurs de ces alliages ont été fabriqués, non pas avec des mé- 



